ICS 77.140.50  
H46 
 
中华人民共和国国家标准  
GB  24510—201× 
代替GB 24510 -2009 
 
 
低温压力容器用镍合金钢板  
Nickel alloy steel plates for low temperature pressure vessels  
      
（报批稿） 
 
XXXX  - XX - XX发布  XXXX  - XX - XX实施  
 GB 24510 —XXXX 
I 前  言 
本标准中4.2、5.3.2、5.7、8.2条为推荐性的，其余为强制性的 。 
本标准按 GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 24510 —2009《低温压力容器用 9%Ni钢板》。 
与GB 24510 —2009标准相比，主要 技术变化如下：  
——标准名称改为《 低温压力容器用镍合金钢板 》； 
——增加1.5Ni、3.5Ni和5Ni钢牌号及其化学成分、力学性能等要求 （见表1、表2）； 
——加严了钢中残余元素 P、S的含量（见表1）； 
——提高了钢板的冲击吸收能量要求 （见表2）。 
本标准由中国钢铁工业协会提出。  
本标准由全国钢标准化技术委员会 （SAC/TC183 ）归口。 
本标准主要起草单位： 鞍山钢铁集团公司 、江阴兴澄特种钢铁有限公司、 冶金工业信息标准研究院 、
首钢总公司。  
    本标准主要起草人： 刘徐源、 朱莹光、 李国忠、张维旭、 沈钦义、齐兵、于雄、侯家平、徐光琴。 
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：   
——GB 24510 —2009。 GB 24510 —XXXX 
1 低温用压力容器用 镍合金钢板  
1 范围 
本标准规定了低温 压力容器 用镍合金钢板的订货内容、尺寸、外形、重量及 允许偏差、技术要求、
试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书 及运输。 
本标准适用于液化气体储运装置用厚度不大于 150mm的镍合金钢板（以下简称钢板） 。 
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差  
GB/T 223.5  钢铁  酸溶硅和全硅含量的测定   还原型硅钼酸盐分光光度法  
GB/T 223.12  钢铁及合金化学分析方法   碳酸钠分离 -二苯碳酰二肼光度法测定铬量  
GB/T 223.14  钢铁及合金化学分析方法   钽试剂萃取光度法测定钒含量  
GB/T 223.19  钢铁及合金化学分析方法   新亚铜灵 -三氯甲烷萃取光度法测定铜量  
GB/T 223.23  钢铁及合金   镍含量的测定   丁二铜肟分光光度法  
GB/T 223.25  钢铁及合金化学分析方法   丁二铜肟重量法测定镍量  
GB/T 223. 26  钢铁及合金   钼含量的测定   硫氰酸盐分光光度法  
GB/T 223.62  钢铁及合金化学分析方法   乙酸丁酯萃取光度法测定磷量  
GB/T 223.63  钢铁及合金化学分析方法   高碘酸钠（钾）光度法测定锰量  
GB/T 223.64  钢铁及合金   锰含量的测定   火焰原子吸收光谱法  
GB/T 223.72  钢铁及合金   硫含量的测定   重量法 
GB/T 223.78  钢铁及合金化学分析方法   姜黄素直接光度法测定硼含量  
GB/T 223.79  钢铁  多元素含量的测定   X-射线荧光光谱法 （常规法）  
GB/T 223.81  钢铁及合金   总铝和总硼含量的测定   微波消解 -电感耦合等离子体质谱法  
GB/T 223.84  钢铁及合金   钛含量的测定   二安替比林甲烷分光光度法  
GB/T 223.85  钢铁及合金   硫含量的测定   感应炉燃烧后红外吸收法  
GB/T 223.86  钢铁及合金   总碳含量的测定   感应炉燃烧后红外吸 收法 
GB/T 228.1  金属材料   拉伸试验   第1部分：室温试验方法  
GB/T 229  金属材料   夏比摆锤冲击试验方法  
GB/T 232  金属材料   弯曲试验方法  
GB/T 247  钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定  
GB/T 709 —2006  热轧钢板和钢带 的尺寸、外形、重量及允许偏差  
GB/T 2975  钢及钢产品   力学性能试验取样位置及试样制备  
GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢   火花源原子发射光谱分析方法（常规法）  
GB/T 5313  厚度方向性能钢板  
GB/T 6803  铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法  
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定  
GB/T 13239  金属材料   低温拉伸试验方法  
GB/T 17505  钢及钢产品   交货一般技术要求  
GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法  GB 24510 —XXXX 
2 GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定   高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）  
GB/T 20124  钢铁  氮含量的测定   惰性气体熔融热导法（常规方法）  
GB/T 20125  低合金钢   多元素含量的测定   电感耦合等离子体原子发射光谱法  
JB/T 4730.3 —2005  承压设备无损检测   第3部分：超声检测  
3 订货内容  
按本标准订货的合同或订单应包括下列内容 ： 
a) 标准编号； 
b) 产品名称；  
c) 牌号； 
d) 规格尺寸；  
e) 重量(数量)； 
f) 表面状态；  
g) 交货状态；  
h) 特殊要求。  
4 尺寸、外形、重量及允许偏差  
4.1 钢板厚度允许偏差应符合 GB/T 709 —2006中B类偏差的规定。  
4.2 如需方对钢板的厚度允许偏差有特殊要求时，供需双方 应协商并在合同中注明。  
4.3 钢板的其它尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T 709 —2006的规定。  
4.4 9Ni钢的密度按 7.89g/cm3执行。 
5 技术要求  
5.1 牌号和化学成分  
5.1.1 钢的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表 1的规定，相关标准牌号对照参见附录 A。 
表1 
牌号 化学成分 （质量分数）a，b/% 
C 
Si Mn Ni P S Cr Cu Mo V Nb Als 
不大于 不大于 不小于 
1.5Ni 0.14 
0.10 
～ 
0.35 0.80～1.50 1.30～1.70 0.020 0.008 
0.25 0.35 0.08 
0.05 
0.08 0.015 3.5Ni 
0.12 0.30～0.80 3.25～3.75 0.015 0.005 0.12 
5Ni 0.30～0.90 4.75～5.25 0.015 0.005 
0.08 
9Ni 0.10 0.30～0.80 8.50～9.50 0.010 0.003 0.01 
a  N≤0.012%。 
b （Cr+Mo+Cu ）≤0.50%。 
5.1.2 为改善钢的性能，可添加表 1规定之外的其它微合金元素 ，并在质量 证明书中注明 。 
5.1.3 成品钢板的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。  GB 24510 —XXXX 
3 5.2 冶炼方法  
钢由氧气转炉或电炉冶炼，并应进行炉外精炼。  
5.3 交货状态  
5.3.1 钢板以调质状态交货。 
5.3.2 经需方同意，厚度不大于 12mm的9Ni钢板可以采用正火 +正火+回火状态交货； 1.5Ni、3.5Ni、
5Ni钢板可以采用 正火、正火+回火状态交货。  
5.4 力学性能和工艺性能  
5.4.1 钢板的力学性能 和工艺性能 应符合表 2的规定。  
表2 
牌号 拉伸试验a 冲击试验a 弯曲试验c 
上屈服强度bReH/MPa 
抗拉强度
Rm/MPa 断后伸长
率A/% 温度 
℃ 冲击吸
收能量
KV2/J 180° 
b=2a 钢板厚度/mm 
≤30 ＞30～
50 ＞50～
100 ＞100～
150 钢板厚度
/mm 
不小于 不小于 不小于 ≤19 ＞19 
1.5Ni 355 345 335 — 490～640 22 -65 
80 — 
3.5Ni 355 345 335 325 490～640 22 -100 — 
5Ni 390 380 — — 530～710 20 -120 — 
9Ni 585 575 — — 680～820 18 -196 D=2a D=3a 
注：b为试样宽度； a为钢板厚度；D为弯曲压头直径。  
a  拉伸及冲击试验取横向试样。  
b  当屈服不明显时，可用 RP0.2代替上屈服强度 。 
c  弯曲试验取横向试样； 试样宽度为 2倍板厚，并保证最小宽度不小于 20mm。 
5.4.2 对厚度小于 12mm钢板的夏比（V型缺口） 冲击试验应采用辅助试样。＞ 8mm～＜12mm钢板的辅
助试样尺寸为 10mm×7.5mm×55mm，其试验结果 应不小于表2规定值的 75%； 6mm～8mm钢板的辅助试
样尺寸为 10mm×5mm×55mm，其试验结果 应不小于表2规定值的 50%；厚度小于 6mm的钢板也可做冲击
试验。 
5.4.3 夏比（V型缺口） 冲击吸收能量， 按3个试样的算 术平均值进行计算，允许其中有 1个试样的
单个值比表2规定值低 ，但不得低于规定值的 70%。 
5.4.4 9Ni钢板夏比（ V型缺口） 冲击试样应检 验侧膨胀值，侧膨胀值应不小于 0.64mm。 
5.4.5 每张钢板在标记端取弯曲试样做常 温弯曲试验 。弯曲试验后， 弯曲试样外侧 表面不应有裂纹。  
5.5 表面质量  
5.5.1 钢板表面 不应有裂纹、气泡、 结疤、夹杂、折叠和压入氧化铁皮 等对使用有害的缺陷。钢板不
应有分层。  
5.5.2 钢板表面允许存在 不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落所引起的
不显著的粗糙、划痕等局部缺陷 ，深度应不大于钢板厚度公差之半， 并应保证钢板 厚度的最小值。 GB 24510 —XXXX 
4 5.5.3 钢板表面存在有害 缺陷时，允许用修磨方法清除，修磨 处应平滑 过渡，并应保证钢板 厚度的最
小值。 
5.6 超声检测 
钢板应逐张进行超声检测，检测方法及 合格级别由供需双方协议确定。未明确时，应符合 JB/T 
4730.3—2005中I级的规定。  
5.7 特殊要求  
5.7.1 根据供需双方协商 ，钢板可进行落锤、低温拉伸、 剩磁、厚度方向性能等 检验。进行落锤试验
和低温拉伸试验时，在每订货批最大厚度钢板上取 两组，每组两个试样 。 
5.7.2 根据供需双方协商 ，钢板也可进行其它项目的检验。  
6 试验方法  
6.1 钢的化学成分 试验方法应符合 GB/T 223.5 、GB/T 223.12 、GB/T 223.14 、GB/T 223.19、GB/T 223.23、
GB/T 223.25、GB/T 223.26、GB/T 223.62、GB/T 223.63、GB/T 223.64、GB/T 223.72、GB/T 223.78、
GB/T 223.79、GB/T 223.81、GB/T 223.84、GB/T 223.85、GB/T 223.86、GB/T 4336 、GB/T 20123 、GB/T 
20124、GB/T 20125 的规定。  
6.2 每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法和试验方法应符合表 3的规定。  
表3 
序号 检验项目  取样数量（个）  取样方法  试验方法  
1 化学成分（熔炼分析）  1/炉 GB/T 20066  见6.1 
2 拉伸试验 1/批 GB/T 2975  GB/T 228 .1 
3 弯曲试验  1/批 GB/T 2975  GB/T 232  
4 冲击试验  3/批 GB/T 2975  GB/T 229  
5 落锤试验  见5.7.1 GB/T 6803  GB/T 6803  
6 低温拉伸试验  见5.7.1 GB/T 2975  
在钢板头或尾部 取 GB/T 13239  
7 Z向钢厚度方向断面收缩率  3/批 GB/T 5313  GB/T 5313  
8 超声检测 逐张 — JB/T 4730. 3—2005或协商 
9 表面质量  逐张 — 目视及测量  
10 尺寸、外形  逐张 — 合适的量具  
注：当钢板长度不大于 15m时，在钢板一端取样；钢板长度大于 15m时，在钢板两端取样。  
7 检验规则  
7.1 钢板和钢带的检验由供方质量检验部门进行 。 
7.2 钢板应成批验收。每 热处理张钢板为一批。  
7.3 复验与判定  
7.3.1 力学性能的复验与判定 ： GB 24510 —XXXX 
5 a) 冲击试验 初验结果不合 格时，应从同一张钢板上再取一组 3个试样进行试验 ，并应同时满足以
下条件：前后 两组6个试样的试验结果 的算术平均值应不小于 表2的规定值； 6个试样的单值
中，低于规定值的 试样不超过2个，且最小值不低于 规定值的 70%； 
b) 拉伸试验 结果不合格时，则从同一批中再取双倍数量的试样进行不合格项目的试验。 复验结果
（包括该项目试验所要求的所有指标）合格，则该批合格。  
7.3.2 其它检验项目的复验与判定  
其它检验项目的复验与判定应符合 GB/T 17505 的规定。  
7.4 数值修约  
力学性能和化学成分试验结果应采用 修约值比较法 进行修约 ，修约规则按GB/T 8170 的规定执行。 
8 包装、标志和质量证明书 及运输 
8.1 钢板的包装、标志和质量证明书应符合 GB/T 247 的规定。  
8.2 钢板表面防腐及运输等要求按供需双方协议规定。  GB 24510 —XXXX 
6 A  A  
附 录 A 
（资料性附录）  
相关标准 牌号对照表  
本标准与国内外 的牌号对照见表 A.1。 
表A.1  
标
准
号 本标准 GB 
24510-2009 EN 10028  
-4:2009 JIS G 
3127-2005 CCS规范 
2013 SA-203/SA-
203M SA-553/SA-
553M SA-353/SA-
353M  
牌
号 1.5Ni — 15NiMn6 — 1.5Ni — — — 
3.5Ni — 12Ni14 SL3N255 
SL3N275 
SL3N440 3.5Ni E和F级 — — 
5Ni — X12Ni5 — 5Ni — — — 
9Ni 9Ni590A X8Ni9 
+QT680 SL9N590 — — A553Ⅰ类 
9Ni 
9Ni590B X7Ni9  
 
_________________________________